( 55 7 ) 



dfinir ainsi : i que la liqueur conduise suffisamment l'lectricit; a que, 

 sous l'influence du courant lectrique, il ne puisse se dposer que de l'ar- 

 gent ; 3 que la liqueur n'attaque pas le mtal recouvrir ; (\ que la liqueur 

 ait une raction alcaline. A ces quatre conditions M. Bouilhet vient d'en 

 ajouter une cinquime, suivant lui indispensable, c'est que la liqueur con- 

 tienne un sel double d'argent et d'un alcali fixe qui, en se ddoublant, 

 donne lieu l'argenture. 



Deux sries de dissolutions rpondent seules ces conditions : i les 

 solutions d'argent dans les cyanures alcalins qui, seules jusqu' prsent, ont 

 fourni des rsultats constants et satisfaisants tous gards; a les solutions 

 d'argent dans l'hyposulfite alcalin de soude ou de potasse, qui donnent bien 

 des indices d'argenture, mais qui sont soumis de telles variations dans 

 l'paisseur et l'adhrence de l'argent dpos, que, nonobstant leur prix inf- 

 rieur, ces hyposulfites n'ont pas pu tre substitus aux cyanures alcalins. 



* Les sels base d'ammoniaque, dont plusieurs dissolvent facilement et 

 en grande quantit l'oxyde d'argent, ne sont pas aptes, suivant M. Elkington, 

 donner des solutions capables de fournir de l'argenture. C'est cependant 

 sur cette srie de composs que nous avons fait porter nos recherches. 



Et d'abord, nous nous sommes assurs que nul sel d'ammoniaque, 

 neutre ou alcalin, tenant de l'oxyde d'argent en dissolution dans de l'eau, 

 ne pouvait dposer de l'argent mtallique en couche constante et adhrente; 

 l'ammoniaque venant au ple ngatif dtruire le dpt qui tend se former, 

 et attaquer le mtal recouvrir. 



Nous avons eu un commencement de succs en employant l'alcool 

 comme vhicide, en le saturant de nitrate d'ammoniaque pour rendre le 

 bain conducteur, puis en y dissolvant du nitrate double d'argent et d'am- 

 moniaque aussi neutre que possible. Mais, bien que ce bain donnt une 

 argenture paisse et adhrente, il tait soumis trop d'ventualits d'obsta- 

 cles. La trop forte alcalinit de la liqueur, l'abaissement de la temprature, 

 la prsence de la moindre trace de chlorures, empchaient d'obtenir de bons 

 rsultats, outre que la dpense d'lectricit devait tre considrable, et qu'il 

 fallait que le cuivre, pour recevoir un dpt d'argent, ft dj recouvert 

 d'une pellicule de ce mtal par l'opration du blanchiment. 



Nous avons t alors amens remarquer que l'argenture dpendait 

 essentiellement de la proprit rductive du bain, et un grand nombre d'ex- 

 priences nous ont fait voir que, bien que l'alcalinit ft un caractre nces- 

 saire, elle tait un obstacle absolu dans le cas de l'emploi des sels ammo- 

 niacaux; que, loin que l'acidit du bain ft nuisible, elle tait indispensable 



